1054 F. Berwerth, 



Eisen, wo auf Kupfer geprüft wird, auch dieses in der 

 Durchschnittszahl von 0-03% vorgefunden. Gegenwärtig ist 

 es nicht bekannt, ob dieser Minimalgehalt an Cu bei den 

 Umsetzungen des Nickeleisens einen Einfluß ausübt und wird 

 vorläufig als unwesentlicher Bestandteil bei der Zusammen- 

 setzung der Eisen nicht berücksichtigt. Ebenso sind die 

 Bruchteile eines Prozents von Kohlenstoff (Graphit) in vielen 

 Eisen nachgewiesen. Wie beim Kupfer bestehen auch für das 

 Verhalten des Graphitgehaltes (Diamant) im Meteoreisen 

 keine Beobachtungen. Gegenwärtig ist er ebenfalls den 

 unwesentlichen Bestandteilen zuzuzählen. Von Metallen sind 

 noch Mn, Zn, Sn, PI, Au, Ir in belanglosen Spuren nach- 

 gewiesen. Als gewöhnliche akzessorische Gemengteile 

 sind vorhanden: Troilit, Schreibe rsit, Cohenit (Cementit). 

 Als seltenere Beimengungen kennt man: Chromit, Silikat- 

 körnchen, Weinberg erit, Glas, Daubreelith, Moissanit. 

 Von absorbierten Gasen sind bekannt: H, C0 2 , CO, N, 

 CH 4 , Ar, He. Sämtlichen genannten Gemengteilen kann wegen 

 Unkenntnis des Gleichgewichtes zwischen ihnen und dem 

 Nickeleisen bei der gegenwärtigen Gruppierung zunächst 

 keine Rolle zugeteilt werden. 



Als wesentlicher Bestandteil der Meteoreisenmassen 

 kommt nur Nickeleisen in Betracht, das sich in eine 

 nickelarme und eine nickelreiche Eisenlegierung, den Kamacit 

 (Balkeneisen) und den Taenit (Bandeisen), scheidet. Rinne 

 hat die beiden Gemengteile auch als nickelarmen und nickel- 

 reichen Nickelferrit bezeichnet. Die Meteoreisen sind somit 

 aus den beiden wesentlichen Gemengteilen, dem Kamacit 

 und Taenit, oder, wie sich später ergeben wird, in der okta- 

 edrischen Gruppe aus den Strukturelementen Kamacit, Taenit 

 und Plessit aufgebaut. 



Kamacit. Die Zusammensetzung des Kamacits erreicht 

 in der überwiegenden Mehrheit der Meteoreisen das Mischungs- 

 verhältnis von 6% Nickel und 94% Eisen. In dieser Form 

 ist der Kamacit ein gesättigter Mischkiystall. In einigen ganz 



o 



wenigen Kamaciten sinkt der Nickelgehalt auf 4 bis 3°/ 

 herunter und stellt dann einen ungesättigten Mischkrystall 

 dar. Der Kamacit ist ausgebildet in Form von riesengroßen, 



